positive: 45钢调质硬度在HRC20~HRC30之间;45钢淬火硬度在HRC55~58之间,极限值可达HRC62;45号钢要放置15-20天才能使用,是因为要进行时效处理,使钢的性能稳定下.<br>长2m的45#刚调质处理做轴用,请问该如何调质(制),调质(制)后硬度能.<br>调质(制)后硬度能达到25~30HRC!<br>45钢热处理百淬火,40Cr要渗碳,在淬火 当然40Cr硬度要高了 45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子度,导柱等,但须热处理 .<br>2. 45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。 调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿.<br>是这样,我们的这种零件是外委加工的,每一道工序都是有相应的费用的,而锻后正火在之后的成品件上也验证不出来啊(之后还有调质、高频处理)。如果厂家锻后就直.
negative: 多制成条钢、异型钢材、钢板等。用途很多,合金结构钢的冶炼可采用氧气「顶吹转炉、平炉、电弧炉;或再加电渣重熔、」真空除气。铸锭可采用连铸或模铸。钢锭应缓慢冷却或热送锻造、轧制。钢锭加热时,应力求温度均匀并有足够融决陆续真白助力韶关南雄25crmo合金结构钢变谋发展 公司!的保温时间,以改善偏析缺陷和避免锻、轧时变形不均匀;锻、轧-后的钢材,尺寸小的、特别是含碳0.2%左右的渗碳钢,在600℃以上时应快速冷却,以免加重带状组织;截面较大的锻件,应采取措施消除内应力和白点。调质钢应尽可能淬火成马氏体组织,然后回火成索氏体组织;渗碳钢在渗碳过程中,渗层浓度梯度不宜过大,不再加工。